Miscellen. 71 



desselben wog 18 Pfd. Hiernach stellen sich die in 24 Stun- 

 den von einer milchenden Kuh ausgesonderten Bestand- 

 theile wie folgt: 



1) Ammoniak 1981;8 Grains. Im Harne 511,8 Grains. 



. „ Dünger 1470,0 „ 



2) Kali 1699,2 Grains. ♦ „ Harne 1279,2 „ 



„ Dünger 420,0 „ 



3) Phosphorsäure 1228,6 Gr. . „ Harne 24,6 „ 



„ Dünger 1204,0 „ 

 Auf das Jahr berechnet, betragen diese Bestandtheile 

 an Menge und Werth 



Ammoniak 103,3 Pfd. (Ammoniak a Pfd. 6 d.) = 2 L. 11 Sh. 6 d. 

 Kali 88,5 „ (Kali „ 3 „ ) r= 1 „ 2 „ 3 , 



Phosphorsäure 64 „ (Phosphorsäure „ 1,5 „ ) =r „ 8 ^ » 



4L. 1 Sh. 9d. 

 In runder Zahl liefert eine milchende Kuh an Dün- 

 ger und Harn einen Werth von 4 Pfd. Sterl. als Gewinn. 

 (Joiirn. of Älgnc. and Trans, o. t. H. Soc. of Scotland. 1856. 

 — Chem. Centrhl 1856, No. 26.) B, 



Verfahren zum Vergolden oder Versilbern metallener 



Gegenstände. 



C. Gu^rin hat gefunden, dass wenn man den metallenen oder 

 metallisirten Gegenstand, welchen man vergolden oder versilbern 

 will, mit einem dünnen Zinkdraht umgiebt, und ihn dann in das 

 auf bekannte Weise bereitete ijold- oder Silberbad taucht, ein mehr 

 zufriedenstellendes Resultat erhalten wird, als nach der gewöhnlichen 

 Methode mit Anwendung der galvanischen Säule. Der Ueberzug 

 erfolgt vollkommen, aber stets erst nach längerer Zeit, so dass man 

 eine dickere Schicht des edlen Metalles mit Hülfe der Säule er- 

 zeugt, nachdem man den Gegenstand mittelst des Verfahrens von 

 Guerin schon mit einer hinreichend starken Schicht überzogen 

 hat, wodurch die Arbeit bedeutend abgekürzt wird. (Compt. rend. 

 Oct. 1856. No. 17. - Dingl.polyt. Journ. Bd. CXLII. S. 283 — 284.) 



' C. B. 



Kupferpulver. 



Die sehr zweckentsprechende Methode des Dr. J. R. Wagner 

 zur Darstellung des Pulvers ist folgende. Eine concentrirte Lösung 

 von Kupfervitriol ^vird durch Kochsalz in Kupferchlorid verwandelt, 

 die Flüssigkeit von den abgeschiedenen Kry stallen von schwefel- 

 saurem Natron abgegossen und mit Kupferfeile digerirt. Nach Aus- 

 scheidung des Kupferchlorürs wird dieses mit einer siedenden Lösung 

 von Kali- oder Natronlauge behandelt. Das ausgeschiedene gelbe 

 Kupferoxydul wird piit siedender verdünnter Schwefelsäure zersetzt, 

 und das Kupferpulver nach schnellem Auswaschen und Abpressen 

 zwischen Fliesspapier in einer Wasser-Atmosphäre bei 50 — 60<^ 

 getrocknet. (Kunst- und Geivhehl.) B. 



